E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 6, Juni 2022
STUDI  PEMAKAIAN  ABU  BATU  DAN  SEMEN  MU  400  SEBAGAI CAMPURAN BETON fc 30 MPa
Asrullah, Irfa Kodri, Rita Anggrainy Fakultas Teknik Universitas Palembang, Indonesia Email: asrull66@yahoo.co.id, irfakodri@yahoo.co.id, rita.anggrainy@gmail.com

## Abstrak
Secara sederhana, beton dibentuk dengan cara mengeraskan campuran semen, air, agregat halus (pasir), dan agregat kasar (batu pecah atau kerikil). Terkadang bahan lain ditambahkan untuk meningkatkan kualitas beton. Perkembangan saat ini, beton merupakan material yang paling banyak digunakan dalam konstruksi bidang teknik sipil, baik pada bangunan gedung, jembatan, bendung, maupun konstruksi lainnya. Sifat  material  beton,  yaitu  sangat  kuat  menahan  tekan,  tetapi  tidak  kuat  (lemah) menahan  tarik.  Metode  yang  digunakan  dalam  perancangan  campuran  beton menggunakan SNI 03-2834-2000. Penelitian ini dilakukan secara eksperimental di laboratorium.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  nilai  kuat  tekan beton  standar,  nilai  kuat  tekan  beton  dengan  penambahan  abu  batu,  penambahan semen induk MU 400. Nilai kuat tekan beton tersebut adalah direncanakan menjadi standar 30 MPa. Kesimpulannya kuat tekan beton standar adalah 30,21 MPa, kuat tekan  beton  terbesar  dengan  penambahan  abu  batu  7,5%  adalah  34,35  MPa,  kuat tekan terbesar beton dengan penambahan semen MU 400 7, 5% adalah 35,15 MPa. Sedangkan  model  regresi  linier  sederhana  memiliki  hubungan  yang  kuat  antara variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) dengan koefisien determinasi (R2) lebih besar  dari  0,999  untuk  penambahan  abu  batu  dan  (R)  lebih  besar  dari  0,951 penambahan abu batu. semen induk MU 400.
Kata Kunci : kuat tekan; abu batu; semen mu 400; regresi linier

## Abstract
In simple terms, concrete is formed by hardening a mixture of cement, water, fine aggregate (sand), and coarse aggregate (crushed stone or gravel). Sometimes other ingredients are added to improve the quality of the concrete. Current developments, concrete  is  the  most  widely  used  material  in  construction  in  the  field  of  civil engineering, both in buildings, bridges, weirs, and other constructions. The nature of  the  concrete  material,  which  is  very  strong  to  withstand  compression,  but  not strong (weak) to withstand tension. The method used in the design of concrete mix using  SNI  03-2834-2000.  This  research  was  conducted  experimentally  in  the laboratory. The purpose of this study was to determine the value of the compressive strength of standart concrete, the value of the compressive strength of concrete with the  addition  of  stone  ash,  the  addition  of  the  main  cement  MU  400.  The compressive strength value of the concrete is planned to be 30 MPa standard. The conclusion is that the compressive strength of standar concrete is 30.21 MPa, the greatest  compressive  strength  of  concrete  with  the  addition  of  7,5%  stone  ash  is
34,35MPa,  the  greatest  compressive  strength  of  concrete  with  the  addition  of cement MU 400 7,5 % is 35,15 MPa. While the simple linear regression model has a strong relationship between the independent variable (X) and the bound variable (Y)  with  the  coefficient  of  determination  (R 2 )  greater  than  0.999  for  addition  of stone ash and (R) greater than 0,951 addition of the main cement MU 400.
Keywords: compressive strength; stone ash; cement MU 400; linear regression

## Pendahuluan
Perkembangan  sekarang  ini,  beton  merupakan  bahan  yang  paling  banyak  dipakai pada  pembangunan  dalam  bidang  teknik  sipil,  baik  pada  bangunan  gedung,  jembatan, bendung,  maupun  konstruksi  lain.  Penelitian-penelitian  telah  banyak  dilakukan  untuk memperoleh suatu penemuan alternatif penggunaan konstruksi karenabeton merupakan unsur yang sangat penting, mengingat fungsinya sebagai salah satu pembentukstruktur yang  paling  banyak  digunakan  oleh  masyarakat.  Penelitian  tentang  abu  batu  Asrullah (Asrullah,  Cecep  Irwansyah,  2020) terjadi  peningkatan  kuat  tekan  beton  dengan penambahan  abu  batu  dan  mempunyai  keterkaitan  yang  kuat    dengan  nilai  koefisien determinasi R 2 dengan 0,937.
Hasil penelitian yang dilakukan Fitria Handayani (Handayani, 2019) memberikan beberapa  kesimpulan  yaitu  penggunaan  abu  batu  sebagai  filler  dalam  produksi  SCC dapat  meningkatkan  kuat  tekan  beton  sebesar  3,5,  pada  penambahan  abu  batu  dengan takaran  255  berat  semen,  sedangkan  penggunaan  abu  batu  sebagai  filler  dengan  cara substitusi  cenderung  mengurangi  kekuatan  tekan  SCC.  Kesimpulan  yang  lain penggunaan abu batu sebagai agregat halus pengganti pasir pada campuran pembuatan beton fc 20  MPa  komposisi  abu  batu  harus  kurang  dari  20%  karena  menyebabkan penurunan kuat tekan beton.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Triaswati  M.N (Triaswati  M.N,  Didik  Harijanto, 2019) terjadi  peningkatan kuat tekan beton dengan penambahan abu batu pada setiap komposisi campuran. Untuk penelitian yang menggunakan semen mortar utama dengan type 420 pernah dilakukan oleh Asrullah (Mulyadi, 2017) dengan kesimpulannya dapat memberikan pengaruh peningkatan kuat tekan beton dengan adanya penambahan semen mortar utama type 420. Penelitian dengan menggunakan semen mortar utama type 400 telah  dilakukan  dalam  bentuk  mortar  oleh  Asrullah (Asrullah,  Diawarman,  2021) dimana  pada  kesimpulannya  dapat  meningkatkan  kuat    mortar  lebih  besar  dari  mortar standar.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  secara  eksprimen  di  laboratorium  Fakultas  Teknik Universitas  Palembang  Metode  yang  digunakan  dala  desain  campuran  beton menggunakan  SNI  03-2834-2000 (Nasional,  2000) benda  uji  bentuk  silinder  denngan diameter 15 cm dan tinggi 30 cm. Pemeriksaan Karakteristik material dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku. Benda uji dengan penambahan abu batu sebagai pengganti dari  berat  semen  dalam  campuran  beton  standar  sebesar  persentasi  masing-masing
campuran, sedangkan untuk benda uji penambahan semen mortar utama type 400 dari berat semen dan tidak mengurangi berat semen yang dibutuhkan dalam campuran beton normal.  Faktor  air  semen  disesuaikan  dengan  kebutuhan  masing-masing  komposisi campuran.  Benda  uji  dibuat  sesuai  dengan  kebutuhan  pengujian  kuat  tekan  betonyang terdiri dari sebagai berikut.
1) Beton normal kode BS
2) Beton dengan penambahan abu batu 2,5%  kode BA.2,5
3) Beton dengan penambahan abu batu 5,0% kode BA.5,0
4) Beton dengan penambahan abu batu 7,5% kode BA.7,5)
5) Beton dengan penambahan semen MU 400 2,5% kode BMU.2,5
6) Beton dengan penambahan semen MU 400 5,0% kode BMU 5,0
7) Beton dengan penambahan semen MU 400 7,5% kode BMU 7,5
Pengujian kuat tekan beton umur 7,14,21 dan 28 hari  dengan metode SNI 1974- 2011 (Nasional, 2011) . Untuk mengetahui hubungan antara penambahan abu batu dan semen  mortar  utama  dilakukan  analisa  regresi  linier  sederhana  dengan  variabel  bebas (X)  penambahan  abu  batu  dan  variabel  terikat  (Y)  kuat  tekan  beton (Asrullah,  Cecep Irwansyah, 2020) . Bagan alir penelitian dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini:
Gambar 1
Bagan Alir Penelitian

## Hasil dan Pembahasan
A. Hasil Penelitian
1. Hasil pengujian kuat tekan beton standar dan beton dengan penambahan abu batu sebesar  2,5  %,  5,0  %  dan  7,5  %  dari  berat  semen  pada  umur  28  hari  disajikan dalam tabel 1 berikut ini;

## Tabel 1
Kuat Tekan Beton Standar Dan Beton Dengan Penambahan Abu Batu Pada Umur 28 No Jenis Beton Kuat Tekan (MPa) 1 2 3 4 Beton Standar (BS) Beton dengan Penabahan Abu Batu 2,5 % Kode BA.2,5 Beton dengan Penabahan abu batu 5,0 % Kode BA.5,0 Beton dengan Penabahan abu batu 7,5 % Kode BA.7,5 30,21 31,50 32,95 34,35

## Gambar 2 Kuat Tekan Beton Standar
Dan Beton Dengan Penambahan Abu Batu Pada Umur 28
2. Hasil  pengujian  kuat  tekan  beton  standar  dan  beton  dengan  penambahan  Semen MU  400  sebesar  2,5  %,  5,0  %  dan  7,5  %  dari  berat  semen  pada  umur  28  hari disajikan dalam tabel 2berikut ini;

## Tabel 2 Kuat Tekan Beton Standar
Dan Beton Dengan Penambahan Semen MU 400 Pada Umur 28 No Jenis Beton Kuat Tekan (MPa) 1 2 3 4 Beton Standar (BN) Beton dengan penabahan semen MU 400 2,5 % Kode BMU.2,5 Beton dengan penabahan semen MU 400 5,0 % Kode BMU.5,0 Beton dengan penabahan semen MU 400 7,5 % Kode BMU.7,5 30,21 32,10 33,25 35,15
Series1; BS; 30,21 Series1; BA.2,5; 31,5 Series1; BA.5,0; 32,95 Series1; BA.7,5; 34,35 Ku at Te kan (M Pa) Kode Beton
Gambar 3

## Kuat Tekan Beton Standar Dan
Beton Dengan Penambahan Semen MU 400 Pada Umur 28

## B. Pembahasan
Dari hasil yang telah disajikan dalam tabel 1dan 2 serta  gambar 2 dan 3, maka pembahasan penulis adalah sebagai berikut :
Berdasarkan data-data dan hasil pada tabel 1, kuat tekan beton Standar kode BS sebesar 30,21 MPa memenuhi syarat dari beton Standar yang di desain yaitu 30 MPa. Beton  dengan  penambahan  abu  batu  2,5  %  kode  BA.2,5  nilai  kuat  tekannya  31,50 MPa lebih besar dari betonStandar, untuk penambahan abu batu 5,0% kode BA.5,0 nilai  kuat  tekanya  33,25  MPa  dan  beton  dengan  penambahan  abu  batu  6,5  %  kode BA.7,5  nilai kuat tekanya sebesar 34,35 MPa.
Dari  hasil  yang  ada  dapat  disimpulkan  bahwa  dengan  penambahan  abu  batu terjadi kenaikan nilai kuat tekan beton namun tidak terlalu signifikan. Hasil ini sesuai dengan  hasil  penelitian (Asrullah,  Cecep  Irwansyah,  2020) dan  hasil  penelitian (Triaswati M.N, Didik Harijanto, 2019) penggunaan abu batu sebagai bahan tambah pada beton akan meningkatkan kuat tekan beton jika dibandingkan dengan kuat tekan beton  yang  tidak  menggunakan  abu  batu.  Sedangkan  hasil  penelitian (Handayani, 2019) memberikan kesimpulan penambahan abu batu sebagai pengganti pasir  dapat meningkatkan nilai kuat tekan tetapi dengan batasan maksimum 20%.
Hasil  yang  disajikan  pada  tabel  2,  dapat  disimpulkan  bahwa  dengan bertambahnya  semen  MU  400  di  dalam  campuran  beton,  terjadi  peningkatan  kuat tekan  beton.  Nilai  kuat  tekan  beton  standar  30,21  MPa  secara  berturut-turut  terjadi peningkatan menjadi 32,10 MPa untuk kuat tekan beton dengan penambahan semen MU  400  2,5  %  kode    BMU.2,5,  kuat  tekan  33.25  MPa  untuk  beton  dengan penambahan semen MU 400 5,0 % kode BMU.5,0 dan 35,15 MPa untuk kuat tekan beton dengan penambahan semen MU 400 7,5 % kode BMU.7,5, secara keseluruhan nilai  kuat  tekan  beton  dengan  penambahan  semen  MU  400    lebih  besar  dari  kuat tekan beton dengan penambahan abu batu.
Dari  hasil  ini  terjadi  peningkatan  secara  signifikan,  peningkatan  ini  terjadi karena  semen  MU  400  ada  unsur  zat  additive  didalamnya (Ptprabuagungperkasa,
Series1; BS; 30,21 Series1; BMU.2,5; 32,1
Series1; BMU.5,0;
33,25 Series1; BMU.7,5; 35,15 Ku at Te kan (M Pa) Kode Beton
2021) .  Hal  ini  juga  diperkuat  dengan  hasil  penelitian (Handayani,  2019) namun dalam bentuk mortar. Dalam penelitian lainnya dengan menggunakan semen mortar utama dengan type lain yaitu type 420 (Asrullah, Diawarman, 2021) menyimpulkan terjadi kenaikan nilai kuat tekan beton dengan benda uji berbentuk kubus.
Analisa  regresi  linier  sederhana  dilakukan  untuk  memperoleh  suatu  model regresi  yang  menggambarkan  hubungan  antara  suatu  variabel  bebas  (X)  yaitu penambahan  abu  batu  dan  suatu  variabel  terikat  (Y)  yaitu  nilai    kuat  tekan  beton. Hasil Analisa regresi disajikan pada gambar 4 dan 5 berikut ini.

## Gambar 4 Hubungan Nilai Kuat Tekan Beton Dengan Penambahan Abu Batu
Model  regresi  pada  Gambar  4  adalah  regresi  linier  sederhana  yang  merupakan hubungan  antara  nilai  kuat  tekan  beton  dengan  penambahan  abu  batu  dengan persamaan  Y  =  1,387x  +  28,78.  Dari  persamaan  ini  terlihat  bahwa  nilai  positif Asrullah [4] pada koefisien regresi menunjukkan angka peningkatan variabel terikat (Y) yang didasarkan pada variabel bebas (X).
Artinya  jika  penambahan  abu  batu  meningkat,  maka  akan  menyebabkan peningkatan  nilai  kuat  tekan  beton.  Selanjutnya  menurut (Asrullah,  Diawarman, 2021) koefisien determinasi R 2 bernilai 0,999, berarti memeliki keterkaitan yang kuat antara penambahan abu batu dan nilai kuat tekan beton. Selain itu koefisien tersebut memperlihatkan  bahwa  pengaruh  penambahan  abu  batu  terhadap  nilai  kuat  tekan beton sebesar 99,90%.
y = 1,387x + 28,78 R² = 0,999 Var iab el te rikat (Y) Ku at Te kan (M Pa ) Variabel bebas (X) Penambahan Abu batu 1(BS),2(BA.2,5),3(BA.5,0),4(BA.7,5)

## Gambar 5 Hubungan Nilai Kuat Tekan Beton Dengan Penambahan Semen MU 400
Model  regresi  pada  Gambar  5  adalah  regresi  linier  sederhana  yang  merupakan hubungan  antara  nilai  kuat  tekan  beton    dengan  penambahan  Abu  Batu  dengan persamaan  Y  =  1,597x  +  28,68.  Dari  persamaan  ini  terlihat  bahwa  nilai  positif Asrullah [4] pada koefisien regresi menunjukkan angka peningkatan variabel terikat (Y) yang didasarkan pada variabel bebas (X).
Artinya jika penambahan semen MU 400 meningkat, maka akan menyebabkan peningkatan  nilai  kuat  tekan  beton.  Selanjutnya  menurut (Asrullah,  Diawarman, 2021) koefisien determinasi R 2 bernilai 0,991, berarti memeliki keterkaitan yang kuat antara penambahan semen mortar utama type 400 dan nilai kuat tekan beton. Selain itu  koefisien  tersebut  memperlihatkan  bahwa  pengaruh  penambahan  Abu  Batu terhadap nilai kuat tekan beton sebesar 99,10%.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  di  laboratorium  Fakultas  Teknik Universitas  Palembang,  penulis  mencoba  menarik  beberapa  kesimpulan.  Berikut kesimpulan dari hasil penelitian : 1) Nilai kuat tekan beton standar sebesar 30,21MPa memenuhi standar perencanaan yaitu 30 MPa. 2) Nilai kuat tekan beton terbesar dengan penambahan abu batu 7,5% kode BA.7,5 sebesar 34,35 MPa. 3) Nilai  kuat tekan beton terbesar dengan penambahan semen MU 400 7,5 % kode BMU sebesar 35,15 MPa.
y = 1,597x + 28,68 R² = 0,991 Var iab el te rikat (Y) Ku at Te kan (M Pa ) Variabel Bebas (X) Penambahan Semen MU 1(BS),2(BMU.2,5),3 (BMU.5,0),4(BMU.7,5)

## BIBLIOGRAFI
Asrullah,  Cecep  Irwansyah,  Mupli.  (2020).  Pengaruh  Penambahan  Limbah  Abu  Batu Terhadap  Kuat  Tekan  Beton  fc’20  MPa  dengan  Menggunakan  Gradasi  Split Berbeda. Jurnal Teknik Sipil , 10 (2). Google Scholar
Asrullah,  Diawarman,  Ricky  Meiza.  (2021).  Pengaruh  Penambahan  Abu  Batu  dan Semen Mortar Utama Type 400 Terhadap Kuat Tekan Mortar Standar fc 4,60 MPa.
Jurnal Teknik Sipil , 11 (1). Google Scholar
Handayani,  Fitria.  (2019).  Manfaat  Limbah  Abu  Batu  Sebagai  Tambahan  Material Bahan Bangunan. Seminar Nasional Tahunan VI Program Studi Magister Teknik Sipil ULM, Banjarmasin . Google Scholar
Mulyadi,  A.  (2017).  A  Study  on  the  Use  of  Mortar  Utama  Cement  Type  420  as Concrete Admixture. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering , 209 (1), 12088. IOP Publishing. Google Scholar
Nasional,  Badan  Standarisasi.  (2000).  Tata  cara  pembuatan  rencana  campuran  beton normal. SK SNI , 3 , 2000–2834. Google Scholar
Nasional, Badan Standarisasi. (2011). SNI 1974: 2011 Cara uji kuat tekan beton dengan benda uji silinder. Badan Standardisasi Nasional, Jakarta . Google Scholar
Ptprabuagungperkasa. (2021). ptprabuagungperkasa. Retrieved from Ptprabuagungperkasa.indonetwork.co.id website: http://ptprabuagungperkasa.indonetwork.co.id. Google Scholar
Triaswati  M.N,  Didik  Harijanto,  Boedi  Wibowo  &.  Wahyu  Ismoyo.  (2019).  Use  of Rock Ash to Reduce Natural Sand Aggregates in Concrete Mixes by Adding Type D  Additive  Substances  Departemen  Teknik  Infrastruktur  Sipil,  Fakultas  Vokasi, (ITS).  Surabaya. Jurnal  Manajemen  Aset  Infrastruktur  &  Fasilitas , 3 (2),  1–9.
Google Scholar

## Copyright holder:
Asrullah, Irfa Kodri, Rita Anggrainy (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: